( 44 ; 



graphiteuse était selon lui un composé défini de 6 atomes de charbon et de 

 i atome de fer, matière que cependant il n'a jamais pu obtenir à l'état de 

 pureté. 



>■ Berthier, en traitant par l'iode l'acier fondu qu'il ne dissolvait pas 

 complètement, a séparé un autre carbure, auquel il a attribué une com- 

 position représentée par des équivalents égaux de charbon et de 1er; mais 

 il ne semble pas qu'il ait attaché à son expérience une bien grande impor- 

 tance, puisqu'il n'en parle plus dans son Traité des Essais par la voie sèche. 



» Dans les nombreuses analyses d'acier que j'ai été à même de faire, je 

 n'ai jamais pu trouver le polycarbure de Karsten, bien que j'aie attaqué 

 comme lui (i) les aciers par des acides très-dilués ou peu énergiques; je 

 n'ai pas été plus heureux en employant d'après Berthier (2) le brome et 

 l'iode comme dissolvants, et j'ai remarqué que, dans tous les cas, ce pré- 

 tendu carbure de fer variait de composition, non-seulement avec la qualité 

 des aciers et la nature des dissolvants employés, mais encore avec la forme 

 et la dimension des échantillons d'acier analysé. J'ai dû en conclure que 

 ce carbure n'était probablement qu'un mélange de charbon et de métal, 

 dans lequel ce dernier se trouve protégé mécaniquement par le charbon 

 contre l'action dissolvante. Les expériences dont je vais parler nie per- 

 mettront, j'espère, d'apporter un élément de plus clans l'étude de ces faits 

 en donnant des résultats numériques qui peuvent servir, selon moi, à 

 déterminer l'état véritable du charbon dans des aciers de différentes qua- 

 lilés. 



» Je prends l'acier à trois états différents : i° tel qu'il sort des caisses de 

 cémentation ; 2 tel qu'il est après un martelage prolongé. J'en détache au 

 moyen d'une machine à raboter des copeaux de dimensions semblables, dont 

 je trempe une partie pour former un troisième lot. Je pèse 5oo grammes de 

 chacune de ces matières que j'introduis dans trois ballons avec les mêmes 

 quantités d'acide chlorhydrique concentré; le tout est chauffé dans une 

 étuve. On s'aperçoit bientôt que la matière graphiteuse n'est pas en égale 

 quantité dans les trois ballons, et même qu'elle est sensiblement nulle dans 

 celui qui contient l'acier trempé. On décante le liquide des ballons dans 

 trois grands vases et on lave bien le métal restant, de manière à laisser 

 a l état de pureté la matière première non dissoute et à permettre d'en 

 prendre le poids après dessiccation dans l'hydrogène; la matière graphiteuse 



( 1 ) Karsten , t. I, p. t6t) et suivantes. 



(2) Annales det Mines, 3 e série, t. III, p. 209. 



